( 799 ) 



TECHNOLOGIE. — Noie sur un Dioyen de remédier à la crislnllhrUion data, ta 

 cémentation partielle du fer; par M. Carré. 



(Renvoi à l'examen de la Commission nommée pour diverses communica- 

 (ioiis récentes concernant la cémentation du fer, Commission qui se 

 compose des Membres de la Section de Chimie et de MM. Biot et de 

 Senarmont.) 



« On regarde depuis longtemps l'aciération partielle du fer comme 

 pouvant rendre de grands services à l'industrie; convertir à peu de frais la 

 surface d'un métal tenace, mais mou et s'usant rapidement par le frotte- 

 ment, en un corps dur et relativement inusable, tout en conservant à la 

 masse son nerf primitif, est un problème trop intéressant pour que de 

 nombreuses tentatives n'aient pas été faites vers sa solution. Malheureuse- 

 ment les résultats obtenus ont peu justifié les espérances ; s'ils n'étaient pas 

 toujours mauvais, ils l'étaient trop souvent pour pouvoir être employés 

 avec confiance: à côté d'une pièce donnant un service parfait, une pièce 

 pareille, souvent cémentée dans la même opération, se brisait comme du 

 verre; le défaut absolu de sécurité a donc complètement fait abandonner 

 leur emploi pour les organes mécaniques qui doivent allier la ténacité à la 

 dureté, et aujourd'hui ces objets sont presque exclusivement fabriqués en 

 acier. 



» Ces pièces ainsi rompues sous des efforts qu'elles devaient normale- 

 ment supporter, présentent toujours une cassure presque cristalline, dont 

 l'aspect n'a rien de commun ni avec le fer primitif, ni avec l'acier ordinaire. 



" Au premier degré d'altération, la cassure présente une cristallisation 

 lamelleuse à larges paillettes d'un éclat assez vif, se rapprochant des vieux 

 fers qui ont été soumis pendant longtemps à des vibrations fréquentes. 



» Au deuxième degré, la cassure s'assimile assez bien pour l'éclat et la 

 texture à celle de la fonte blanche. 



» Au troisième degré, l'aspect est presque terne, la structure affecte les 

 formes du calcaire oolitique; on arrive facilement à l'aide d'un burin, ou 

 même seulement en frappant les angles du métal, à en détacher entiers de 

 petits rognons de 2 à 3 millimètres de diamètre. 



» La partie convertie en acier et le fer sous-jacent participent également 

 a cette transformation qui se produit dans la plupart des cas: la trempe ne 

 fait que la confirmer; une seconde, une troisième trempe ne la modifient pas 



